— 930 — 



Abbiamo preso perciò un filo di rame di 0,075 mm. di diametro e lo 

 abbiamo immerso alternativamente come catodo in un bagno elettrolitico di 

 rame ed in uno di nichel. 



In ogni bagno il filo veniva lasciato per 15 minuti e la elettrolisi si 

 compiva con una corrente debolissima di circa 0,05 Ampère. Tolto il filo 

 da un bagno, prima di passarlo nell'altro, esso veniva lavato a fondo. 



Operammo in tal modo fino ad avere 60 strati concentrici, e precisa- 

 mente 30 strati di rame e 30 strati di nichel. Il filo così ottenuto era molto 

 fragile ed aveva un diametro esterno di 0,625 mm. Un calcolo esatto dello 

 spessore dei singoli strati non è possibile, perchè la struttura del filo era 



Fig. 2. — (prima del riscaldamento). 



molto irregolare : mentre gli strati esterni e quelli interni si sono deposti in 

 modo regolare l'uno sull'altro, quelli mediani si sono invece accavallati fra 

 loro. Un pezzetto del filo venne infatti esaminato al microscopio, dopo inclu- 

 sione in gomma lacca col metodo consigliato da Le G-ris ('); la fig. 2 è la 

 fotografia di una sezione (ingrandimento 140 diametri), nella quale si di- 

 stinguono benissimo le divisioni fra gli strati di nichel e quelli di rame. Lo 

 spessore degli strati più esterni si avvicina a circa 2,5 fi. 



L'analisi chimica del filo diede per 0,1334 gr. di filo, gr. 0,074 di rame, 

 cioè 55,02 % in peso di rame. 



( l ) Eev. de Metallurgie, 8, 335 (1911). 



